* SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS. 219 
Ces dangers pour les hauts fourneaux n’exiftent pas dans les endroits 
où l’on fond & raffine le fer à la fois, ainfi que l'on failoit autrefois dans 
les petits fourneaux de Styrie, tel qu’on le pratique encore dans quelques 
parties de la Hongrie; dans le Comté de Foix, &c, La mine étant fondue, 
on donneun grand coup de feu, elle s’épure, on fort la loupe, on la pale 
fous le marteau ,on la forge & on obtient du fer ou de l’acier en raifon 
de la conduite du feu, de la quantité d’air lancé par la tuyère & de la 
quantité de charbon employé. 
Dans beaucoup de forges, & particulièrement en France , on coule la 
fonte des hauts fourneaux en barres de quinze cens, dix-huit cens, deux 
mille livres, & mème plus, & les coulées fe font toutes les dix, douzé 
heures: dans d’autres on coule toutes les trois, quatre heures, & les 
coulées ne font que de trois, quatre , cinq quintaux. Ces fontes different 
peu ; feulement ilme paroît y avoir plus de bénéfice dans la confommarion 
du charbon par le dernier procé“é , que par le premier. Enfin , il eft 
d’autres endroits où l’on coule la fonreen bietres , c’eft-à-dire, en plaques 
très-minces , ce qui eft infiniment plus avantageux pour le rafinage, & 
économife prefque la moitié du charbon. 
uelle que foit la fonte que l’on emploie au raffinage, on a pour but 
de lui faire dégager l'air déphlogiftiqué qu’elle retient , & tout fon 
charbon fi l’on veut obtenir du fer doux , ou feulement une portion dé 
fon charbon fi l’on veut avoir de l’acier pour réfultat. La fonte, avant 
d'être raffinée, fe rencontre dans trois états, 1°. contenir beaucoup 
de charbon & peu d'air déphlogiftiqué ; 2°. ayant une proportion de 
fes matières propres à s'unir & fe dégager mutuellement, & 3°. beaucoup 
d’air déphlogiftiqué & peu de charbon. Pour en obtenir du fer ; dans le 
premier cas fonremue la fonte à mefure qu'elle coule, on la pañle devant 
la bufe afin que le vent du foufflet enlève rout ce qui pourroit s’y être 
mêlé ; la fonte rafinée, on porte la loupe fous le marteau, & les coups 
- qu'elle reçoit finiffent d'exprimer le fer qui eft trop à Pétat de fonte , 
ou trop à l'érat d'acier. Dans le fecond cas, on fond la gueufe à plu- 
fieurs fois, on la laifle épurer dans le bain ; l'air déphlooiftiqué s’unit 
au charbon, fe dégage par effervefcence, & la fonte raffinée fe porte 
de même fous le marteau ; enfin dans le troifième, on laiffe furnager 
- très-peu de fCories fur le bain , on fait aller les foufflets moins vire, 
& on mélange beaucoup de charbon avec le métal, La fonte s’épure & 
fe porte fous le marteau. Il eft des forges , dans le Bourbonnois , le 
Berry , où l’on cémente cetre efpèce de fonte; c’eft-à-dire , qu'après 
Favoir refondue & coulée en plaque, on la ftratifie avec du charbon, 
& on la refond enfuite. 
Pour avoir de l'acier naturel, on fait fubir à la première fonte , 
l'opération que l’on fair fubir à la feconde pour avoir du fer. Si ce- 
pendant elle eft trop charbonneufe, on la fait paffer par partie devant 
Tome XXIX , Part. Il, 1786. SEPTEMBRE,  Ee 2 
» 
